■■^■■^^Hvn^ip^PfflV^Bv 





Rammeisberg, Kr y st all form und M o 1 ec ula r v er h ii 1 t- 

 , isse des Selens. — Berzelius fand bereits, dass das geschmol- 

 zene glasige Selen bei langsamer Abkühlung eine graue nietallähu- 

 liche Masse mit feinkörnigem Bruch bildet und dass diese abermals 

 geschmolzen und schnei] abgekühlt wieder glasiges Selen liefert. 

 Aber erst durch Hittorf 1851 ist das Verhalten des Selens in der 

 Wärme, genauer bekannt geworden. Wird glasiges auf 80° erhitzt, 

 so beginnt die Umwandlung in körniges und dieselbe erfoigt am 

 schnellsten zwischen 1250—1800. Dabei wird Wärme in sehr erheb- 

 licher Menge frei. Körniges Selen schmilzt bei 217" ohne vorher 

 zu erweichen und beim Abkühlen sinkt die Temperatur regelmässig 

 d. h. es wird keine Wärme frei, weil das Selen nun amorph ist und 

 als solches, nachdem es lange weich geblieben, erst bei 50° fest 

 wird. Auch das durch schweflige Säure gefällte rothe d. h. feinzer- 

 theilte amorphe Selen verwandelt sich wie glasiges beim Erhitzen 

 unter Wärmeentwicklung in graues körniges Selen, ja schon in 1 

 Sonnenlicht. Dieses körnige ist ein Leiter für Elektrizität , da9 

 glasige ein Nichtleiter. Regnault gelangte zu denselben Resultate» 

 wie Hittorf. Das Voiumgewicht hatte Schaffgotsch für das gefällte 

 rothe zu 4,10, für das glasige zu 4,28, für das körnige zu 4,80 ge- 

 funden. Mitscherlich fand 1855 das Krystall System zwei- und ein- 

 gliedrig, a : b : e=l,62 : 1 : 1,60 mit dem schiefen Achsenwinkel 

 = 750 54.' und ermittelte das Vcrhältniss zum Schwefel nicht. VI- 

 weist aber nach, dass Schwefel und Selen isomorph sind, was durch 

 G. von Kath's Untersuchung des Schwefelselens bestätigt wird. 

 Während SeS 5 zweigliedrig wie der Schwefel krystallisirt, haben die 

 Mischungen SeS 2 , SeS 3 und SeS 4 die Form des Selens a : b : c^ 

 1,05 : 1 : 0,71 und 0=880, 6', so dass die Achsen sich verhalten 

 wie 5:7: 9. Mitscherlich untersuchte auch die Löslich keit. Selen- 

 krystalle erhält man aus der Auflösung von Selen in Schwefelkohle'! 

 stoff und sind die Krystalle selbst in Schwefelkohlenstoff löslich- 

 ,v .is 100« sind sie unveränderlich, bei 1500 werden sie schwärzlich, 

 geschmolzen und rasch abgekühlt geben sie glasiges Selen. Dafl 

 durch schweflige Säure gefällte amorphe Selen wird beim Stehet 

 mit Schwefelkohlenstoff krystallinisch und lösst sich auf. Das aü9 

 der dunkelrothen Auflösung von Selenkalium oder Selennatrium a 11 

 der Luft sie!) abscheidende Selen (fast schwarz) ist zwar auch kry 

 stälilsirt, «loch 'in gar nicht bestimmbarer Form. Nach Mitscherlich 

 verändert sich diese Modifikation beim Erhitzen nicht. Das durch 

 Erliitzen des amorphen entstehende graue ist unlöslich in Schwefel- 

 kohlenstoff und dies betrachtet Mitscherlich als identisch mit deJ* 

 aus Selenkalium abgeschiedenen. Beide sind schwarz und selbst iP 

 dünnen Blättchen undurchsichtig, beide unlöslich. Ist dies richtig? 

 so müssen auch die VG übereinstimmen und in der That ist das 

 graue körnige = 4,80 , das aus Selenkalium = 4,85 , das aus Seien". 

 Datrium = 4, 76—4,79, während die Krystalle aus Schwefelkohlensto 

 4,46—4,51 wiegen, nach dem Erhitzen jedoch 4,7. Demnach gtöb* 





